{
    "protocol": "将多元醇A和二异氰酸酯混合，加入溶剂，加热反应，得到亲水聚合物，向亲水聚合物中加入多元醇B混合均匀，得到亲水组分A；所述多元醇A选用异山梨醇、吐温20、吐温60、吐温80、甘油、甘油聚醚‑18、甘油聚醚‑26中的任一种或多种的混合；所述多元醇B选用吐温20、吐温60、吐温80、甘油、甘油聚醚‑18、甘油聚醚‑26中的任一种或两种的混合；将聚醚胺与甲基丙烯酰胺类化合物混合进行加成反应，得到含有多个活泼N‑异丁氧基和/或N‑正丁氧基的亲水组分B；所述甲基丙烯酰胺类化合物选用N‑(异丁氧基)甲基丙烯酰胺或N‑(正丁氧基)甲基丙烯酰胺中的任一种或两种的混合；将亲水组分A和亲水组分B混合，即得到防雾涂料；所述亲水组分A中的羟基与亲水组分B中的N‑异丁氧基和/或N‑正丁氧基的摩尔比为1.2:1.5; 其中，亲水组分A中的羟基含量为亲水聚合物中的羟基含量和多元醇B中的羟基含量的总和。The hydrophilic polymer is prepared using monomers with crosslinking functional groups. The polymer should have a large molecular weight and lower reactivity of functional groups on the molecular chain. The polymer must be cured at a temperature between 100 to 120 degrees Celsius for 1 to 2 hours.步骤S101，将多元醇A和二异氰酸酯混合，加入溶剂，加热反应，得到亲水聚合物，待亲水聚合物的温度降至小于 40^{\\circ}C 后，向亲水聚合物中加入多元醇B混合均匀，得到亲水组分A；步骤S102，将聚醚胺与甲基丙烯酰胺类化合物混合进行加成反应，得到含有多个活泼N‑异丁氧基和/或N‑正丁氧基的亲水组分B；步骤S103，将亲水组分A和亲水组分B混合，即得到防雾涂料。步骤S101，将多元醇A和二异氰酸酯按照摩尔比2:1混合，加入二丙酮醇，于80~85 °C反应4~8h至NCO完全被消耗，得到亲水聚合物，待亲水聚合物的温度降至小于40 °C后，向亲水聚合物中加入多元醇B混合均匀，得到亲水组分A；步骤S102，将聚醚胺与甲基丙烯酰胺类化合物按照摩尔比1:4混合，在30~80 °C下进行迈克尔加成反应2~8h，得到含有多个活泼N‑异丁氧基和/或N‑正丁氧基的亲水组分B；步骤S103，将亲水组分A和亲水组分B混合，即得到防雾涂料；亲水组分A中的羟基与亲水组分B中的丁氧基的摩尔比为1.2~1.5:1。"
}